632 
K. Busz und F. W. Rüsberg, 
Wellenlänge 
€ 
0) 
£ — (O 
Blau . . . . 
. . 1, 65177 
1,64931 
0,00246 
Grün . . . . 
. . 1,64836 
1,64653 
0,00183 
Gelb . . . . 
. . 1,64222 
1.63937 
0,00285 
Rot . . . . 
. . 1,63889 
1,63747 
0,00142 
Na 
. . 1,64174 
1,63890 
0,00284 
f B1 — e R = 0,01288 
co ßl — fo R = 0,01 184. 
Eine chemische Analyse wurde sowolil von der reinen Kristall- 
substanz (II) 1 wie von der gesamten Schlackenmasse (I) 2 in dem 
Laboratorium 
mit folgenden 
Si0 2 . 
Äl 2 0, 
Fe 0 . 
MnO 
CaO . 
MgO . 
K s 0 . 
Na„0 
P 2 0 ä 
S . . 
Stufe 2. 
der Gute-Hoffnungshiitte 
Resultaten : 
in Oberhausen ausgeführt 
) 
I 
40.36 
6,69 
2,63 
5,11 
36,10 
3,90 
4.60 : 
II 
39,84 
4,31 
0,12 (Fe, 0.) 
2,30 
36,03 
10,20 
4,37 
2,01 
Molekularverh. II 
66,07 = 13,25 
4Ä 1 = i 
0,75 ) 
3,24 
64,23 
25,30 
4,64 
3,24 
= 20.02 
0,09 — 
0,86 — 
100,34 99,21. 
Spez. Gew. = 2,957. 
Diese führt ebenfalls z. T. wasserklare Kristalle 
von derselben Kombination wie die auf Stufe 1 , aber mit pris- 
matischem Habitus. Auch bei dieser ist der optische Charakter 
positiv. 
Die optischen Konstanten wurden ebenso wie vorher bestimmt. 
Wellenlänge 
r 
1 0 
f — CO 
Blau 
. 1,65522 
1,65123 
0,00399 
Grün 
. 1,64976 
1,64673 
0,00303 
Gelb 
. 1,64623 
1,64123 
0,00500 
Rot ..... 
. 1,64223 
1,63873 
0,00343 
Na 
. 1,64593 
1,64073 
0,00500 
TI ... ■ . . 
. 1,64926 
1,64623 
0,00303 
f B i z=z °!°1299 
— co R = 0,01250. 
Durchweg ist also die Lichtbrechung, wie auch besonders die 
Doppelbrechung stärker als bei den Kristallen der ersten Stufe. 
1 Mit Spuren von SrO. 
2 Mit Spuren von PbO. 
3 Bestimmt als K 2 0. 
